426 ACADEMIE 



aciers phis ou moins fins, quelqiies-uns feu 

 lement etoicnt moins diidiles apres avoir ete 

 chauiFes an rouge, 011 confervoient un noyau 

 dont !a conA'crfion n'etoit pas entiere. Les 

 fontes blanches, fur-tout celles qui avoient 

 ete refondues & coulees dans un mouie cou- 

 "vert,produilirent des aciers qui fe poliflbient 

 parfaitement , dont le tranchant etoit d'un 

 bon ufage , cependant plus cafTant que celui 

 de i'acier fonclu. La fonte grife d'HaeHefors 

 donna a la forge iine legere odeur de foufre, 

 comme on le remarque auffi en forgeant I'acier 

 cemente. 



iS^. Un morceau de fonte blanche des 

 mines de Klapperud en Dalland , tenant man- 

 ganefe , qui n't^toit pas attire par Taimant , 

 ayant ete traite de meme au fourneau de 

 cementation avec la cendre d'os , fut enleve 

 par I'aimant apres I'operation ; cependant il 

 n'etoit pas malleable , Tinterieur etoit aufli 

 caffantqn'auparavant, il etoit feulement con- 

 vert dans la partie fuperieure d'une lame de 

 fer doiix. La cendre d'os qui touchoit le 

 morceau etoit devenue verte; on fait que la 

 jnangancfe prend cette couleur a un pareil 

 degre de chaleur. ( Il-id. ) 



29°. Au feu de cementation ordinaire qui 

 convertit completement une barre de fer de 

 1 ~ pouce d'epaifleur, on ne peat convertir 

 la fonte que d'^ de pouce avec le cement de 

 cendre d'os; a une chaleur plus violente, ou 

 en rep^tant I'operation , on obtient quelque 

 chofe' de plus. ( Ibid. ) 



I 



